613 
op het oog op minstens 10 n / u geschat worden. De sterke toename 
van den soortelijken weerstand begint bij laagjes van ongeveer 7 pp. 
Twee series controlemetingen met andere platinadraden leverden 
resultaten, die binnen enkele procenten met de gegevens van tabel I 
overeenkomen. 
TABEL II. Wolfram. 
d 
w 
6 
0,420,"," 
00 
— 
0,458 
1,255. 107 
266,0. 10-2 
0,730 
0,755. 106 
255,0 . 10-3 
1,215 
1,655. 104 
935,0 . 10-5 
1,645 
4,500 . 10 3 
342,0 . 10-5 
1,885 
2,705. 103 
236,0. 10-5 
2,490 
1,340 . 103 
154,0. 10-5 
3,335 
8,45 .10 2 
130,5. 10-5 
3,870 
6,95 .10 2 
124,0. 10-5 
8,30 
1,92 .10 2 
73,8 . 10-5 
9,75 
1,215. 10 2 
55,0. 10-5 
11,15 
6,98 .10' 
36,0 . 10-5 
19,30 
1,79 .10' 
15,5. 10-5 
[oo 
— 
0,5. 10-5] 
Bij wolfram begint merkbare geleiding op te treden bij een dikte 
van ongeveer 0.5 pp; de sterke toename van den weerstand begint 
bij circa 2.5 pp. Ook bier werden controlemetingen verricht met 
draden, die op andere temperatuur gloeiden; de resultaten werden 
in goede overeenstemming met tabel II gevonden. 
Bij de metingen aan de zilverlaagjes hebben wij een gevoeliger 
galvanometer gebruikt dan bij de metingen aan de platina- en wolfram- 
laagjes; was dezelfde gevoeligheid gebruikt als bij platina, dan zou 
de geleiding eerst ingetreden zijn bij een dikte van ongeveer 6.5 pp. 
Bij deze dikte van 6.5 pp vertoont het platinalaagje een weerstand 
van ongeveer 150 Ohm, het wolframlaagje van ongeveer 300 Ohm, 
het zilverlaagje van 2 X 10 8 Ohm. Ook bij door verdamping gevormde 
laagjes wordt dus hetzelfde afwijkende gedrag van zilver geconsta- 
teerd als door vroegere waarnemers is gevonden, (vgl. blz. 606). De 
